MEMOIRE DE M. DÂUBRÉE. 
579 
détermination n’a pas encore été faite avec certitude, parce qu’il 
est très difficile de les isoler complètement des briques et du 
béton, et qu’on n’a pu en recueillir à l’état de pureté que des quan¬ 
tités insignifiantes pour l’analyse. Je ne les mentionne donc 
qu’avec réserve. Les cristaux de chabasie sont très fréquemment 
recouverts de petits globules hérissés de cristaux microscopiques 
qui ont tous les caractères de la variété de gismondine , à laquelle 
on a autrefois donné le nom d’abrazite et qui se trouve abondam¬ 
ment dans les boursouflures de la roche volcanique de Capo di 
Bove, près Borne. On rencontre plus rarement des cristaux en 
aiguilles qui ont l’aspect et4es caractères chimiques de la scolézite . 
Souvent enfin la zéolithe étant amorphe n’est pas susceptible d’ètre 
exactement définie. 
Faible épaisseur de Cenduit cristallin des géodes . — Les enduits 
de zéolithe cristallisés sont toujours très minces; leur épaisseur est 
inférieure à un millimètre. 
Silicate de chaux hydraté ou plornbiérite. — Dans des cavités 
situées à la partie inférieure de la couche de maçonnerie, et à 
proximité de points qui reçoivent un jet direct d’eau thermale, il 
se produit assez abondamment des dépôts gélatineux, transparents 
et incolores. En se desséchant à l’air libre, la substance devient, 
au bout de quelques heures, opaque et d’un blanc de neige. Sa 
surface mamelonnée, ses couches concentriques, sa cassure fibreuse 
rappellent tout à fait la structure delà calcédoine, de la mala¬ 
chite,de l’hématite brune et d’autres espèces minérales concré- 
tionnées. Elle se fond facilement au chalumeau en bouillonnant; 
elle fait gelée avec les acides. Selon les conditions de température 
dans lesquelles on la place successivement, elle perd ou elle gagne 
de l’eau, et paraît présenter des propriétés hygroscopiques sem¬ 
blables à celles que M. Damour a étudiées dans les zéolithes (1). 
L’analyse a montré que cette substance est un silicate de chaux 
hydraté, sans alcali, qui, après une dessiccation à 100 degrés, a 
été trouvé composé de ; 
Silice. 40,6 
Chaux. 34,4 
Alumine. .. 4,3 
Eau avec traces d’acide carbonique. 23,2 
99,2 
(l) Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences 
41 mai 4 857. 
